%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 切割
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{714}  桥梁用结构钢
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 首次采用的切割工艺，以及切割设备发生变化或设备大修后应进行切割工艺评定试验，并根据评定试验结果编制切割工艺文件，按工艺文件要求进行切割。
  \item 主要零件和钢箱梁的横隔板应采用精密切割（数控、自动、半自动）或等离子切割。剪切仅适用于次要零件或剪切后再进行机加工的主要零件。手工焰切仅适用于工艺特定或焰切后再进行加工的零件，切割时钢板应放平、垫稳，割缝下面留有空隙。切割时钢板应放平、垫稳，割缝下面留有空隙。
  \item 钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层和大于 \qty{1}{mm} 的缺棱。
  \item 精密切割后不进行边缘加工的零件应符合下列要求：
  \begin{enumerate}
    \item 尺寸偏差应符合规定。
    \item 切割面的硬度不超过 HV350。
    \item 精密切割表面质量应符合\cref{tab:切割要求} 的规定。
  \end{enumerate}
  \begin{table}
    \caption{精密切割边缘表面质量要求}\label{tab:切割要求}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|c|c|Z|X?}
      \toprule
      序号 & 项目          & 主要零件 & 次要零件 & \multicolumn{1}{c?}{备注}\\
      \midrule
      1    & 表面粗糙度 $Ra$ & \qty{25}{\micro m}  & \qty{50}{\micro m}                                 & GB/T 1031 用样板检测 \\ \hline
      2    & 崩坑            & 不允许             & \qty{1000}{mm} 长度内，允许有 1 处 \qty{1}{mm}      & 超限按\GB*{714}修补  \\ \hline
      3    & 塌角            & \multicolumn{2}{c|}{圆角半径 $\leqslant\qty{0.5}{mm}$}                  &                      \\ \hline
      4    & 切割面垂直度    & \multicolumn{2}{c|}{$\leqslant 0.05 t$，且 $\leqslant\qty{2}{mm}$}      & $t$ 为板厚           \\ 
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}
  \item 手工焰切仅适用于工艺特定或焰切后再进行加工的零件，尺寸容许偏差为\qty{+-2}{mm}。
  \item 钢箱梁所有外露钢板和型钢的切割边均应倒 $R=\qty{2}{mm}$ 圆角。横隔板弧形切口应采用数控精密切割或等离子切割，弧形切口（非焊接边）两侧应倒 $R=\qty{2}{mm}$ 圆角。
  \item 焰切边缘的缺口或崩坑的修补应符合\GB*{714}的规定。
  \item 切割完毕后，应对零件进行标识，标识信息包括工号、图号、件号、板厚、材质、炉批号等。
\end{enumerate}
